44 L. WILLIAM Omorw. 
konnte konstatiert werden, dass, falls das Merkurosulfat elektrolytisch hergestellt war, 
das Fallen der Spannung wenigstens im Anfang geringer war. 
Gleichzeitig untersuchte Clark-Zellen verhielten sich dagegen durchaus konstant. 
Aus untersuchten älteren Zellen fanden Gurne und von ExpE weiter, dass dies 
Fallen der Spannung recht lange vor sich gehen kann, bei einigen Elementen mehrere 
Jahre hindurch, wogegen andere wieder nach einer Zeit konstant werden. So verän- 
derte sich die E M K bei einigen CZSO,-Elementen nicht mehr nach zwei Jahren, 
nachdem sie wührend dieser Zeit mit 1 bis 2 Zehntel-Millivolt gefallen war. Demnach 
tritt genau dasselbe Verhalten wie oben geschildert bei den CdUl,-Zellen auf. 
Bei andern fiel sie noch nach vier Jahren und mit recht bedeutenden Beträgen in 
jedem Jahr, wenn die Zellen auch elektrolytisch hergestelltes Merkurosulfat enthielten. 
Die Differenzen, welche nach einiger Zeit zwischen gleich zusammengesetzten Kadmium- 
sulfat-Normalen auftreten können, sind also bedeutend grösser als die, welche ich bei 
Kadmiumchlorid-Zellen von demselben Typus beobachtet habe. Hier ist die grösste 
Differenz, nachdem die Zellen konstant geworden sind, zwischen den Elementen III und 
G 0,2 Millivolt. Im Allgemeinen ist sie aber nur 0,11 — bis 0,14 Millivolt zwischen 
C und den übrigen Elementen. 
Man hat im Allgemeinen geglaubt, dass dies Sinken in der Spannung auf das 
Merkurosulfat zurückgeführt werden könnte, welches nur schwer ganz rein erhalten 
wird, weshalb eine Chloridkombination unter Anwendung von Kalomel als Depolarisator 
in dieser Hinsicht sich günstiger stellen muss. GuruE's und vow Expe’s Untersuchung 
zeigt jedoch, dass die Spannung auch bei Zellen, welche elektrolytisch hergestelltes 
Hg,SO, enthalten, welches ja praktisch genommen als rein angesehen werden muss, 
recht bedeutenden Veränderungen unterworfen ist. Hurerr hat daher die Vermutung 
ausgesprochen, dass das Abnehmen der elektromotorischen Kraft darauf beruhen sollte, 
dass das Gleichgewicht sich nicht sofort einstellt zwischen der Kadmiumsulfat-Lösung 
und den übrigen Substanzen bei der Katode und dass die Dicke der Pastemasse 
hierbei auch eine Rolle spielen könnte. Was das letztere anbelangt, so geht sowohl 
aus Gurne’s und vox Expe’s als auch aus meinen Versuchen mit der CdÜl,-Zelle 
hervor, dass das Sinken ganz unabhängig von der Dicke der Pastemasse ist und so 
natürlich die Ansicht Hvrerr’s über den Zustand bei der Katode auch scheint, so muss 
man sich doch bis auf weiteres derselben etwas zweifelnd gegenüber stellen, besonders 
vis à vis dem Kadmiumchlorid-Element, weil sich die Zelle C z. B. gar nicht verän- 
dert hat, und wie aus dem Folgenden hervorgeht, haben sich auch einige der Zellen mit 
verdünnten Lösungen durchaus konstant verhalten. Was das Verhalten der CdSO,- 
Zellen anbelangt, so soll dasselbe weiter unten im Zusammenhang mit den Sulfatele- 
menten berührt werden. 
Tom. XLI. 
